( 206 ) 



Les déviations du miroir du galvanomètre étaient obser- 

 vées dans une lunette, munie d'une échelle graduée dont 

 chaque division valait 2 millimètres, et située aune dislance 

 de plus de 7 mètres du miroir. On peut juger d'après cela 

 de la sensibilité de la méthode. 



Nous avons également employé la méthode de Kirchhoff 

 pour les mesures des résistances, en conservant les autres 

 dispositions. 



Un grand nombre de tiges de bismuths et d'alliages 

 ont été essayées; nous donnons seulement, dans les 

 tableaux suivants, les valeurs obtenues pour un échantillon 

 de chaque espèce. 



Dans nos expériences, nous n'obtenions pas directement 

 la résistance du fil de bismuth, parce que les fils de dériva- 

 lion du courant, dans la méthode de Thomsori, n'étaient 

 pas fixés directement sur le bismuth, mais bien aux conduc- 

 teurs de cuivre ou de platine, qui amenaient le courant. Il 

 fallait donc, pour avoir les valeurs se rapportant au bis- 

 muth seul, retrancher les résistances de ces conducteurs de 

 cuivre ou de platine. 



Dans le cas des fils lentement refroidis, nous n'avons 

 soustrait des valeurs obtenues directement que la résis- 

 tance des conducteurs de platine exlérieurs au fil de 

 bismuth, parce que ce dernier métal s'allie très facilement 

 au platine, et que la section de la lige de bismuth est très 

 grande par rapport à celle du fil de platine, 



V. — Résultats des mesures électriques. 



Les valeurs de W sont les résistances électriques en 

 U. S.; les valeurs de W„, sont les résistances en U. S. sous 

 l'aclion de l'aimant. 



